( t5i6 ) 



» Comme terme de comparaison, une barrette similaire en acier de 

 qualité usuelle pour aimants 



(0,71 de C, 0,73 deMn, 3,47 de Tu ; poids = i is\6i2; longueur = 39""", 5), 

 trempée au rouge cerise dans l'eau, a donné une déviation de 197""",!, 

 réduite à igi^'^.o après quinze minutes. 



» Parmi les nouveaux aciers étudiés, plus leurs se rapprochent de ce type 

 et un d'eux le dépasse, du moins dans les conditions des essais. 



» Les aciers au nickel et l'acier à 4, 00 deMn présentent un minimum de 

 magnétisme rémanent qui coïncide pratiquement avec le minimum de 

 dureté. Pour un de ces métaux, la formule de préparation sera donc la sui- 

 vante : \° Jaire revenir, après forgeage, un peu au-dessous des points de 

 transformation; 2° ajuster; 3° recuire juste au-dessus des points de trans- 

 formation pour obtenir le maximum d'intensité magn étique ; 4° /««Ve revenir 

 vers 100° pour rendre l'aimantation plus stable. 



» L'acier à 5,67 de Mn présente cette particularité que le minimum 

 d'intensité magnétique est peu marqué : à l'état doux, cet acier donne 

 encore des aimants passables. 



» L'acier à 7,80 deMn, refroidi deux fois dans l'air liquide et revenu au 

 rouge très sombre après chaque refroidissement, fournit des aimants 

 remarquables; maison ne peut pas l'adoucir notablement. 



» L'intérêt de ces aciers quasi trempés pour la fabrication des aimants 

 tient à cette double circonstance, que la trempe est évitée et que les pro- 

 priétés magnétiques sont constantes dans toute la masse. Ces propriétés 

 mériteraient l'attention des physiciens. » 



CHIMIE. — Recherches sur les vapeurs qu'émettent les deux variétés 

 d'iodure mercurique. Note de M. D. Gernez, présentée par M. Duclaux. 



« On sait depuis longtemps que l'iodure mercurique a deux formes cris- 

 tallines distinctes : l'une quadratique rouge, stable aux basses tempéra- 

 tures; l'autre orthorhombique jaune, stable aux températures élevées. Les 

 cristaux jaunes deviennent rouges avec un dégagement de chaleur de 3 ca- 

 lories pour un poids HgP, d'après les mesures de M. Berthelot, 



» Qu'advient-il de ces cristaux quand ils se vaporisent ? La question a 

 été posée notamment à l'occasion d'idées émises sur la manière dont il 

 faudrait envisager la constitution qu'ont, à l'état de vapeur, les molécules 

 des corps cristallisés. M. Wyrouboff ( ' ) a rappelé à ce sujet une expérience 



(') Bulletin de la Société chimique, 3'= série, t. IX, p. 291 ; 29 avril 1893. 



